Lydia R. Parera, David D.M Huwae, Marchel Nikijuluw (2023) Pemanfaatan Limbah Styrofoam sebagai Bahan Tambah Paving Block, (8) 9, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 9, September 2023

## PEMANFAATAN  LIMBAH  STYROFOAM  SEBAGAI  BAHAN  TAMBAH PAVING BLOCK
Lydia R. Parera, David D.M Huwae, Marchel Nikijuluw Universitas Pattimura Politeknik Negeri Ambon E-mail: lydiariekie@gmail.com davitdmhuwae@gmail.com, nikijuluw.marchel@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh styrofoam terhadap nilai kuat  tekan  paving  block  dan  menganalisis  pengaruh  styrofoam  terhadap  nilai serapan air paving block. Manfaat Penelitian adalah dapat mengurangi polusi serta memberi  solusi  pendaur  ulang  limbah  styrofoam,  memberikan  pengetahuan  serta inovasi  pemanfaatan  limbah  styrofoam  sebagai  bahan  dasar  pembuatan  paving block dan dianalisis menggunakan trial & error methods. Paving block ini dibuat dengan  campuran  bahan  pasir,  styrofoam  dan  semen  yang  mana  dibuat  dalam  3 (tiga) variasi komposisi campuran yang berbeda. Variasi 1 dengan komposisi pasir 50% dan styrofoam 50% tanpa tambahan semen, variasi 2 dengan komposisi pasir 50%, styrofoam 30% dan semen 20%, serta variasi 3 dengan komposisi pasir 50%, styrofoam  15%  dan  semen  35%.  Paving block  ini  dibuat  dengan  ukuran  panjang 200mm, lebar 100mm dan tebal 80mm. Pengujian dilakukan mengacu pada standart SNI 03-0691-1996. Dari hasil uji untuk variasi 1 didapat nilai rata-rata kuat tekan sebesar 15,23 MPa, nilai rata-rata serapan air 0,1134% (kategori mutu C). Untuk variasi  2  didapat  nialaikuat  tekan  rata-rata  28,32  MPa,  nilai  rata-rata  serapan  air 0,0821% (kategori mutu B). Variasi 3 didapat nilai kuat tekan rata-rata 36,72 MPa, nilai rata-rata serapan air 0,0635% (kategori mutu B).
Kata Kunci: Paving Block, Styrofoam, Kuat Tekan, Serapan Air.

## Abstract
This research aims to analyze the effect of styrofoam on the compressive strength value of paving blocks and to analyze the effect of styrofoam on the water absorption value of paving blocks. The benefits of research are that it can reduce pollution and provide  solutions  for  recycling  styrofoam  waste,  providing  knowledge  and innovation  in  the  use  of  styrofoam  waste  as  a  basic  material  for  making  paving blocks and analyzed using trial & error methods. This paving block is made from a mixture of sand, styrofoam, and cement which is made in 3 (three) different mixture composition  variations.  Variation  1  with  a  composition  of  50%  sand  and  50% styrofoam without added cement, variation 2 with a composition of 50% sand, 30% styrofoam, and 20% cement, and variation 3 with a composition of 50% sand, 15%
styrofoam  and  35%  cement.  This  paving  block  is  made  with  a  length  of  200mm, width of 100mm, and thickness of 80mm. Testing was carried out referring to the SNI  03-0691-1996  standard.  From  the  test  results  for  variation  1,  the  average compressive strength value was 15.23 MPa, and the average water absorption value was  0.1134%  (quality  category  C).  For  variation  2,  an  average  compressive strength value was obtained of 28.32 MPa, and an average water absorption value of  0.0821%  (quality  category  B).  Variation  3  obtained  an  average  compressive strength value of 36.72 MPa, and an average water absorption value of 0.0635% (quality category B).
Keywords: Paving Block, Styrofoam, Compressive Strength, Water Absorption.

## Pendahuluan
Styrofoam merupakan sampah anorganik (limbah lunak anorganik) yang sifatnya lebih sulit diurai, bisa dibilang ini adalah jenis “sampah abadi” (Arifandi et al., 2021). Untuk  1  buah  styrofoam  setidaknya  perlu  waktu  sekitar  1  juta  tahun  agar  benar-benar terurai (Harahap, 2021). Itupun tetap tak bisa terurai sempurna, dia akan berubah menjadi mikroplastik  dan  tetap  mencemari  lingkungan.  The  Antheia  Project  dan  Energel.id melalui kampanye dan webinar #SayNoToStryrofoam dengan tema Reduce  the Use of Styrofoam adalah salah satu langkah kecil untuk meminilisir sampah khususnya sampah styrofoam.
Bahan  yang  digunakan  dalam  styrofoam yaitu  polistiren  yang  mengandung  zat karsinogen  yang  dapat  menyebabkan  kanker.  Sampah  Styrofoam  yang  dibuang  dan dibakar juga akan membahayakan dikarenakan dalam proses pembakarannya (styrofoam) dapat menghasilkan campuran racun (melepaskan karbon monoksida beracun ke udara) yang  dapat  merusak  fungsi  sistem  syaraf  (Fitidarini  &  Damanhuri,  2021).  Selain berbahaya bagi kesehatan juga bisa mencemari lingkungan.
Paving block adalah suatu komposisi bahan bangunan yang terbuat dari campuran semen portland atau bahan perekat hidraulis lainnya, air dan agregat dengan atau tanpa bahan  tambahan  lainnya  yang  tidak  mengurangi  mutu  beton  tersebut  (SNI  03-0691- 1996);(Rahmi & Suliono, 2019). Paving block adalah bahan bangunan yang dibuat dari campuran  semen,  pasir  dan  air,  sehingga  karakteristiknya  hampir  mendekati  dengan karakteristik mortar (Jeverson et al., 2022). Mortar adalah bahan bangunan yang dibuat dari pencampuran antara pasir dan agregat halus lainnya dengan bahan pengikat dan air yang didalam keadaan keras mempunyai sifat-sifat seperti batuan (Aji et al., 2018).
Paving block memiliki nilai estetika yang bagus, karena selain memiliki bentuk segiempat ataupun segibanyak dapat pula berwarna seperti aslinya ataupun diberikan zat pewarna dalam komposisi pembuatan (Rahmi & Suliono, 2019). Paving block ini sendiri berfungsi untuk lantai yang banyak digunakan di luar bangunan serta tidak boleh retak- retak dan cacat (Aprianto & Triastianti, 2018). Paving Block adalah solusi terbaik untuk lahan resapan saat hujan dan banjir. Pemasangannya tidak susah dan perawatannya pun mudah.
Fakta  di  lapangan  pada  Instalasi  Pengolahan  Sampah  Terpadu  (IPST)  kota Ambon, ditemukan bahwa belum ada pengolahan lebih lanjut terhadap sampah styrofoam yang  ditimbun  bersama  sampah  lainnya  yang  tidak  didaur  ulang.  Terdapat  banyak potongan  sampah  styrofoam  dari  setiap  bongkar-muat  truk  pengangkut  sampah  yang masuk  ke  lokasi  tempat  pembuangan  akhir  (TPA),  dan  tidak  pernah  dihitung  berapa volumenya.  Daur  ulang  sampah  styrofoam  merupakan  proses  menjadikan  bahan  bekas
atau  sampah  Styrofoam  menjadi  bahan  baru  yang  lebih  berguna  sehingga  dapat dimanfaatkan Kembali (Putra & Yuriandala, 2010).
Dengan kelebihan yang ada pada styrofoam, seperti: dapat tahan panas dan tidak tembus air (digunakan pada pembungkus makanan dan minuman), juga tahan perubahan bentuk  dan  benturan  atau  barang  yang  mudah  penyok  (digunakan  pada  pembungkus barang  elektronik).  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  styrofoam  apabila digunakan sebagai bahan tambah dapat menghasilkan bata beton yang lebih kedap air, serta solid terhadap perubahan cuaca hujan/panas dan lebih awet bahkan kokoh setelah dilintasi oleh kendaraan.
Tujuan penelitian ini adalah: menganalisis pengaruh styrofoam terhadap nilai kuat tekan paving block, menganalisis pengaruh styrofoam terhadap nilai serapan air paving block. Manfaat Penelitian adalah: dapat mengurangi polusi serta memberi solusi pendaur ulang  limbah  styrofoam,  memberikan  pengetahuan  serta  inovasi  pemanfaatan  limbah styrofoam sebagai bahan dasar pembuatan paving block

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  trial  &  error  methods  pada Laboratorium Uji Bahan Politeknik Negeri Ambon. Pengambilan data dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:
1. Merencanakan komposisi campuran.
a. Variasi 1 :  komposisi 50% pasir : 50% styrofoam (tanpa semen).
b. Variasi 2 :  komposisi 50% pasir : 30% styrofoam : 20% semen.
c. Variasi 3 :  komposisi 50% pasir : 15% styrofoam : 35% semen.
2.   Langkah-langkah pembuatan paving block:
a.  Menyiapkan  material  yang  akan  digunakan,  menimbang  bahan  sesuai  ukuran, mencacah  menjadi  bagian  kecil,  menyalakan  kompor  pemanas,  masukan  limbah styrofoam  ke  dalam  wadah  pemanas,  campurkan  pasir  yang  sudah  ditimbang  sesuai ukuran,  material  tercampur  merata  angkat  dan  tuangkan  campuran  ke  dalam  cetakan, setelah mengeras dan cukup dingin lepaskan spesimen dari cetakan dan biarkan hingga benar-benar kering.
b.  Ulangi langkah-langkah di atas c.  Selesai. Metode Analisis Data Untuk metode analisa data dilakukan dengan rumus sebagai berikut: Kuat tekan dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Kuat Tekan = P L ……………….(1.1)
Pemeriksaan penyerapan air:
Penyerapan air = A−B B x 100% .(1.2)
Diagram Alur Penelitian
Syntax Literate , Vol. 8, No. 9, September 2023

## Hasil dan Pembahasan Komposisi campuran styrofoam pada paving block
Dalam pengujian yang dilakukan pada laboratorium uji beton jurusan teknik sipil, dibuat spesimen uji dalam tiga variasi komposisi campuran yang berbeda yaitu: 1. Spesimen variasi 1 (V 1 ) = Paving block dengan komposisi 50% pasir : 50% styrofoam. 2. Spesimen variasi 2 (V 2 ) = Paving block dengan komposisi 50% pasir : 30% styrofoam
: 20% semen.
3. Spesimen variasi 3 (V 3 ) = Paving block dengan komposisi 50% pasir : 15% styrofoam
: 35% semen.
B.  Hasil uji kuat tekan pada paving block dengan campuran styrofoam Hasil pengujian pada laboratorium dapat diamati pada gambar berikut ini.

## Sumber: Laboratorium Uji Bahan Politeknik Negeri Ambon

## Gambar 1 Kuat Tekan Paving Block
Hasil  penelitian  menunjukan  hasil  uji  kuat  tekan  dari  paving  block  dengan campuran bahan styrofoam dengan campuran yang berbeda. Untuk dimensi atau ukuran paving block yang digunakan dalam pengujian ini dengan ukuran 80 mm x 80 mm untuk mendapatkan luasan bidang tekan yang sama rata pada permukaan paving block.
Sumber: Laboratorium Uji Bahan Politeknik Negeri Ambon Gambar 2 Hasil Uji Kuat Tekan Paving Block
Gambar 1 dan Gambar 2 memperlihatkan bahwa komposisi campuran bahan styrofoam yang menghasilkan nilai kuat tekan tinggi sebesar 36.72 MPa berada pada komposisi campuran variasi 3 (V3), karena volume semen yang tinggi dibandingkan volume styrofoam dalam campuran menghasilkan nilai kuat tekan yang tinggi pula.
0 20 40 V1 V2 V3 15.23 28.32 36.72 K u a t T e k a n P a vi n g Bl o c k ( M P a ) Variasi Komposisi Campuran Kuat Tekan Rata-Rata Paving Block Dengan

## Bahan Tambah  Styrofoam
Umur 7 hari Umur 14 hari Umur 21 hari Umur 28 hari 0 20 40 60 V1 V2 V3 14.84 28.13 41.41 15.63 28.13 33.59 15.63 28.91 35.94 14.84 28.13 35.94 Ku at T ek an P avi n g B lo ck ( M P a ) Variasi Komposisi Campuran Kuat Tekan Paving Block Dengan Campuran

## Styrofoam
Umur 7 hari Umur 14 hari
Umur 21 hari
Sumber: Laboratorium Uji Bahan Politeknik Negeri Ambon Gambar 3 Berat Paving Block Campuran Styrofoam
Gambar 1 dan Gambar 2 memperlihatkan bahwa komposisi campuran bahan styrofoam yang menghasilkan nilai kuat tekan tinggi sebesar 36.72 MPa berada pada komposisi campuran variasi 3 (V3) Dengan asumsi, volume semen yang tinggi dibandingkan volume styrofoam dalam campuran menghasilkan nilai kuat tekan yang tinggi pula. Hasil  uji  serapan  air  pada  paving block dengan campuran Styrofoam. Hasil pengujian serapan air pada paving block dapat dilihat pada tabel serta gambar di bawah ini:
Sumber: Laboratorium Uji Bahan Politeknik Negeri Ambon Gambar 4 Hasil Uji Serapan Air Paving Block
Pengujian serapan air dilakukan dengan ukuran benda uji utuh yaitu 20 cm x 10 cm x 8 cm. Hasil penelitian menunjukan hasil uji serapan air yang dilakukan pada paving block dengan bahan tambah styrofoam dapat dilihat pada gambar berikut ini.
umur 7 hari umur 14 hari umur 21 hari umur 28 hari 645 650 655 660 665 670 675 680 V1 V2 V3 677.16 667.12 655.87 668.1 675.29 664.94 667.94 665.89 673.69 672.1 671.97 666.92 Berat P av ing Block ( gr) Variasi Komposisi Campuran

## Berat Paving Block Dengan Campuran
Styrofoam umur 7 hari
umur 14 hari umur 21 hari umur 28 hari 0 0.05 0.1 0.15 0.2 V1 V2 V3 0.1501 0.0495 0.0956 0.0947 0.1015 0 0.0956 0.0952 0.0948 P en ye ra p an A ir ( % ) Variasi Komposisi Campuran Penyerapan Air Paving Block Dengan Campuran Styrofoam sampel 1 sampel 2 sampel 3
Sumber: Laboratorium Uji Bahan Teknik Politeknik Negeri Ambon.

## Gambar 5 Penyerapan Air Rata-Rata Paving Block
Dari hasil yang tertera pada gambar di atas menunjukan nilai serapan air bahkan tidak  mencapai  1%.  Membuktikan  bahwa  paving  block  dengan  campuran  styrofoam sangat kedap air. Hasil penelitian ini menunjukan nilai rata-rata serapan air paling sedikit terjadi pada V3 yang hanya 0,0635%.  Nilai ini menunjukan bahwa bahan styrofoam yang dikombinasikan dengan komposisi semen yang tepat mampu menghasilkan paving block yang lebih kedap air dimana styrofoam dapat menutupi pori paving  block dengan baik dan  menghasilkan  paving  block  yang  tahan  terhadap  pengaruh  cuaca  dan  lingkungan yang basah.

## Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu; 1) Makin banyak styrofoam dalam campuran paving block, makin kecil nilai kuat tekan. 2) Paving block variasi 1 dengan nilai kuat tekan rata-rata sebesar 15,23 MPa, masuk dalam klasifikasi mutu C dan digunakan untuk pejalan kaki; Paving block variasi 2 dengan nilai kuat tekan rata-rata sebesar 28,32 MPa masuk dalam klasifikasi mutu B dan digunakan untuk pelataran tempat parkir ; Paving block  variasi  3  dengan  nilai  kuat  tekan  rata-rata  sebesar  36,72  MPa  masuk  dalam klasifikasi mutu B juga dan digunakan untuk pelataran tempat parkir.
Bahan tambah styrofoam dalam penelitian ini menghasilkan paving block yang sangat kedap air yang memenuhi standar SNI-03-0691-1996, dimana untuk mutu A nilai serapan air max. 3%, mutu B nilai serapan air max. 6%, mutu C nilai serapan air max. 8%, mutu D nilai serapan air max. 10%. Hasilnya dapat dilihat sebagai berikut: a) Paving block variasi satu memiliki rata-rata nilai serapan air 0,1134%. b) Paving block variasi dua memiliki rata-rata nilai serapan air 0,0821%. c) Paving block variasi tiga memiliki rata-rata nilai serapan air 0,0635%
0 0.05 0.1 0.15 0.2 V1 V2 V3 0.1134 0.0821 0.0635 P en ye ra p an A ir ( % ) Variasi Komposisi Campuran

## Penyerapan Air Paving Block

## BIBLIOGRAPHY
Aji, B. B., Setiani, V. A., Amin, M., & User, S. (2018). Pengaruh Perlit Lampung sebagai Material  Agregat  Mortar  Terhadap  Kuat  Tekan. Inovasi  Pembangunan:  Jurnal Kelitbangan , 6 (01), 75–90.
Aprianto, Y., & Triastianti, R. D. (2018). Pemanfaatan Limbah Padat Slag Nikel, Abu Sekam Padi, dan Fly Ash Menjadi Paving Block. Jurnal Rekayasa Lingkungan , 18 (1).
Arifandi,  M.  M.,  Dermawan,  Y.,  Rahardja,  I.  B.,  &  Mahfud,  A.  (2021).  Paving  Block Investigation  Using  Waste  Plastic,  Used  Oil,  And  Styrofoam  with  Different Variables. Journal of Applied Sciences and Advanced Technology , 4 (1), 1–6.
Fitidarini,  N.  L.,  &  Damanhuri,  E.  (2021). TIMBULAN  SAMPAH  STYROFOAM  DI KOTA  BANDUNG  STYROFOAM  WASTE  GENERATION  IN  THE  CITY  OF BANDUNG .
Harahap,  R.  E.  (2021).  Pemanfaatan  Limbah  Plastik  Jenis  Styrofoam  (Polystyrene) Menjadi Daya Manfaat Paving Block. JIMAWA: Jurnal Ilmiah , 1 (2).
Jeverson, O., Sulistyorini, D., Shulhan, M. A., & Agung, I. B. (2022). Karakterisik Paving Block dengan Limbah Besi Tempa sebagai Agregat Tambahan dalam Agregat Halus. RENOVASI: Rekayasa Dan Inovasi Teknik Sipil , 7 (1), 83–88.
Putra, H. P., & Yuriandala, Y. (2010). Studi pemanfaatan sampah plastik menjadi produk dan jasa kreatif. Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan , 2 (1), 21–31.
Rahmi,  M.,  &  Suliono,  S.  (2019).  Perancangan  Mesin  Press  Paving  Block  Berbasis Hidrolik  Berbiaya  Murah  Untuk  Kelompok  Tani  Desa  Rajaiyang  Indramayu. Prosiding SENTRA (Seminar Teknologi Dan Rekayasa) , 5 , 119–125.

## Copyright holder:
Lydia R. Parera, David D.M Huwae, Marchel Nikijuluw (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: